Zweiter Abschnitt. Harze. 367 







Tschirch und A. B. Stevens 1 ) untersuchten zwei Muster von Japan- 

 lack, welche filtrierte Ki-urushi d. h. also Ki-sho-mi waren. 



Das zuerst mit Alkohol, dann mit kaltem Wasser behandelte Produkt 

 ergab folgende Zahlen: 



In Alkohol luslich 72,40 Proz. 



In Wasser luslich 4,05 



Riickstand . . . 2,35 



Wasser. . . . 21,20 



Der Lack hat eine hellgraugelbe Farbe und besitzt die Konsistenz 

 eines Balsams. Der Luft exponiert, dunkelt er schnell und es bildet sich 

 an der Oberflache eine undurchlassige Haut, die eine weitere Veranderung 

 verhindert. Das Dunkelwerden des Lackes wird durch die Einwirkung 

 der in demselben befindlichen Laccase auf die Primlirharze in Gegen- 

 wart von Wasser bewirkt. Der unoxydierte Teil des Harzes wird 

 Urushin, der oxydierte Oxyurushin genannt. 



Das in Alkohol lusliche Harz (Lackharz) enthielt Essigsaure. Ferner 

 liefi sich aus der alkoholischen Lusung das Oxyurushin isolieren. 

 Petrolather bewirkt eine Trennung des Harzes in eine in diesem 

 Losungsmittel lusliche und eine darin unlosliche Fraktion. 



Tschirch und Stevens fanden, dafi die von Yoshida und Kor- 

 schelt untersuchte Urushinsaure oder Lacksaure, d. h. der alkohol- 

 lusliche Anteil des Lackes, das Laccol Bertrands ein Gemisch ist. 



Keiner der Anteile des Gemisches war kristallinisch zu erhalten 

 und alle zeigen die Tendenz sich zu verandern. 



Das Urushin und Oxyurushin enthalten Stickstoff und sind dies 

 die ersten HarzkOrper, in denen dieses Element nachgewiesen werden 

 konnte. Besonders ist hervorzuheben, daft der urspriingliche Harzkorper 

 sehr leicht oxydierbar ist. Diese Oxydation erfolgt sehr schnell durch 

 die Laccase in Anwesenheit von Wasser und Luft. 



Die wertvollen Eigenschaften des Japanlackes, besonders seine 

 auJBerordentliche Widerstandsfahigkeit gegen alle Agentien sind durch 

 die Eigenart des Oxyurushins bedingt. Letzteres entsteht beim 

 Lackieren durch die Einwirkung der Laccase auf die Primarharze. 

 Ferner bildet sich dieser unlosliche und inerte Kurper aber auch immer 

 beim Eindampfen der Lusungen sowie beim Trocknen der Losungs- 

 ruckstande. 



Der alkoholunlusliche Anteil des Japanlackes besteht vorwiegend 

 aus erhartetem Lack. 



1) Tschirch und A.B.Stevens, Archiv der Pharm. 243 (1905), p. 504. In 

 genannter Arbeit ist auch die den Japanlack betreffende Literatur angegeben. 



